— 1036 — 



нерастворимый осадокъ металлическпхъ кислотъ удерживаегь пеполыпое ко- 

 личество титановой кислоты, но, будучи повторенъ два-три раза, даеп> 

 вполн-Ь удовлетверптелытые для аналитика результаты, пмЬя въ то же. 

 время передъ другими, столь же несовершенными методами преимущество 

 въ быстротЬ^). Жидкости посй повгорен1я операщи соединялись вм1Ьсг6, 

 выпаривались досуха, сухой остатокъ прокаливался, и полученная тита- 

 новая кислота взв'Ьшивалась. 



Остатокъ, не растворпвш1Йся въ избытк-Ь салициловокислаго аммоп1я, 

 содержаш,1Й металличесюя кислоты, загрязненный нрим-Ьсью циркон1я, послЬ 

 окончательной промывки высушивался и прокаливался. 



Полученный металлическ1я кислоты въ такомъ вид-Ь все-таки не могли 

 еще итги на в-бсы ; он-Ь предварительно должны были быть освобождены отъ 

 цирконы. Съэтоюц-Ьлью он'Ьбыли сплавлены съкаслымъ сЬрнокислымъ ка- 

 л1емъ; избытокъ плавня растворенъ въ вод'Ь, и полученная мутная жидкость, 

 не подвергаясь Фильтрованхю, разбавлялась водой до объема двухъ литровъ. 

 Такъ какъ она обнаруживала почти нейтральную реакп,1ю, то была слегка 

 подкислена, посл'Ь чего кипятилась въ течение 8 часовъ со вставленнымъ въ 

 горло колбы обратпымъ холодильникомъ. Такимъ образомъ, при помощи этой 

 операщи снова выд'Ьлеиы были въ осадокъ металлическ1я кислоты, но въ 

 ;кидкость перешла- опять-таки лишь часть цирконы, а потому оказалось, 

 что этотъ процессъ не р Ьшалъ полностью поставленной задачи. Перешедшая 

 въ растворъ циркона получена была изъ него обычнымъ путемъ и послЬ 

 окончательнаго осанаден1я аммхакомъ прокалена и взвешена въ вид-Ь двуокиси 

 циркон1я. 



Для дальп-Ьйшаго очищен1я металлическихъ кислотъ отъ упорно увле- 

 каемо11 ими съ собою цирконы осадокъ смытъ былъ съ Фильтра въ се- 

 ребряную чашку, содержимое которой загЬмъ вьшарепо было досуха на 

 водяной бан1;; Фильтръ испепеленъ былъ отд-Ьльно въ той ;ке чашкЬ, и все 

 сплавлялось съ избыткомъ самаго чистаго -Ьдкаго кал1я. Операщя эта им-бла 

 ц-Ьлью привести металлическая кислоты въ состоян1е калхевыхъ солей, 

 растворимыхъ при последующей обработке сплава водой, и, такимъ обра- 

 зомъ, отделить ихъ отъ циркон1я. Такъ какъ и этогь снособъ не количе- 

 ственный, то сплавлен1е было повторено вторично, посл'Ь чего не растворив- 

 Ш1ЙСЯ остатокъ цирконы былъ промытъ и, для освобожден]я огъ калхевой 

 щелочи, переведенъ въ растворъ, изъ котораго снова осажденъ при помощи 



1) Отрицательная сторона этого метода — необходимость веден1я операц!11 въ боль- 

 шомъ объем* жидкости, что при значительныхъ нав'Ьскахъ весьма неудобно. 



